Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010: Yêu cầu đối với lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép?
Anh chị cho tôi hỏi về các yêu cầu đối với lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép theo Tiêu chuẩn quốc gia quy định như thế nào?
Mong được giải đáp!
<subquestion>Yêu cầu đối với lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010?</subquestion>
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 (ISO 2082:2008) quy định các yêu cầu đối với lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép. Tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin do khách hàng cung cấp cho nhà sản xuất mạ điện và mô tả các yêu cầu đối với lớp mạ bao gồm các yêu cầu về nhiệt luyện trước và sau khi mạ điện.
Nhưng không áp dụng cho các lớp mạ cadimi trên:
- Tấm mỏng, dải hoặc dây thép chưa phải ở dạng sản phẩm;
- Lò xo xoắn bước nhỏ;
- Mục đích khác với mục đích bảo vệ, bôi trơn bên trong, nâng cao tính dẻo, tính dẫn điện và sử dụng điện trở tiếp xúc thấp.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 không quy định các yêu cầu đối với trạng thái bề mặt của kim loại nền trước khi mạ cadimi.
Chiều dầy lớp mạ được áp dụng cho các chi tiết có ren có thể bị hạn chế bởi các yêu cầu về kích thước, bao gồm cả cấp chính xác hoặc lắp ghép.
Lưu ý: Hơi cadimi rất độc khi hít phải. Trong quá trình nhiệt luyện cần áp dụng mọi biện pháp đề phòng để đảm bảo không có người nào bị phơi nhiễm trước hơi độc này. Cần phải chú ý đến nguy hiểm khi hàn, hàn vảy nóng chảy hoặc nung nóng và các nguyên công khác trong đó khả năng bay hơi của cadimi sẽ xảy ra. Vì sự độc hại của nó cho nên không dùng lớp phủ cadimi cho bất cứ dụng cụ nào tiếp xúc với thức ăn hoặc đồ uống hoặc dùng cadimi làm các bình chứa thức ăn hoặc đồ uống hoặc bất cứ đồ vật nào sử dụng trong gia đình.
Những thuật ngữ và điịnh nghĩa, ký hiệu được sử dụng trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 gồm có:
[1] Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 8571 (ISO 2080) và ISO 2064.
[2] Thuật ngữ viết tắt
C lớp phủ biến tính óng ánh nhiều màu
D lớp phủ biến tính crômát tạo màu mờ đục
ER ủ khử giòn hydrô
NM vật liệu phi kim loại
PL vật liệu dẻo mạ được
SR ủ khử ứng suất
T2 vật liệu bịt kín hữu cơ
[3] Ký hiệu
Cd Ký hiệu hóa học của cadimi
Fe Ký hiệu hóa học của gang

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010: Yêu cầu đối với lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép? (Hình từ Internet)
<subquestion>Những thông tin do khách hàng cung cấp cho nhà sản xuất mạ điện gồm những gì?</subquestion>
Theo Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 quy định về thông tin do khách hàng cung cấp cho nhà sản xuất mạ điện như sau:
[1] Thông tin cơ bản
Các thông tin sau phải được cung cấp cho nhà sản xuất mạ điện dưới dạng văn bản, ví dụ, trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, hoặc trên bản vẽ kỹ thuật:
- Tham chiếu tiêu chuẩn này, TCVN 5027 (ISO 2081) và ký hiệu
- Chỉ dẫn bề mặt quan trọng, ví dụ bằng bản vẽ hoặc điều khoản về các mẫu được đánh dấu thích hợp;
- Trạng thái tự nhiên, điều kiện bề mặt và gia công tinh của kim loại nền nếu chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng và/hoặc biểu hiện bề mặt ngoài của lớp phủ
- Vị trí trên bề mặt của các khuyết tật không thể tránh được như các dấu vết tiếp xúc
- Gia công tinh được yêu cầu, ví dụ gia công tinh sáng bóng, mờ đục hoặc loại gia công tinh khác, nên có kèm theo các mẫu gia công tinh đã được chấp nhận;
- Loại lớp phủ biến tính crômát hoặc xử lý bổ sung chỉ được bỏ qua lớp phủ biến tính crômát và áp dụng lớp phủ biến tính khác và/hoặc xử lý bổ sung khác hoặc lớp phủ thích hợp như lớp sơn trên lớp phủ crômát khi có yêu cầu riêng của khách hàng;
- Yêu cầu về chiều dầy, độ bám dính và yêu cầu về thử ăn mòn nhanh;
- Độ bền kéo của các chi tiết và yêu cầu về nhiệt luyện trước và/hoặc sau mạ điện
- Phương pháp lấy mẫu, mức chấp nhận hoặc bất cứ yêu cầu nào về kiểm tra nếu việc kiểm tra khác với kiểm tra trong ISO 4519
[2] Thông tin bổ sung
Các thông tin bổ sung sau phải được cung cấp cho nhà sản xuất mạ điện:
- Bất cứ các yêu cầu đặc biệt nào hoặc các giới hạn về sự chuẩn bị chi tiết được mạ
- Bất cứ yêu cầu khác nào yêu cầu đối với chi tiết có hình dạng phức tạp, diện tích để thử nghiệm và đánh giá.
<subquestion>Yêu cầu về bề mặt ngoài của lớp phủ mạ điện cadimi như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 6.1 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 quy định về yêu cầu về bề mặt ngoài của lớp phủ mạ điện cadimi như sau:
Mặc dù Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 không quy định trạng thái bề mặt, sự gia công tinh hoặc nhám bề mặt của vật liệu nền trước khi mạ điện, nhưng biểu hiện bề mặt ngoài của lớp phủ mạ điện phụ thuộc vào trạng thái của vật liệu nền.
Trên bề mặt quan trọng của chi tiết được mạ điện không được có các khuyết tật mạ có thể nhìn thấy rõ như các chỗ phồng rộp, vết nhám, lỗ rỗ, vết nứt hoặc vùng không được mạ khác với các khuyết tật xuất hiện do các khuyết tật trong kim loại nền. Trên các chi tiết không tránh khỏi các vết nứt thì vị trí của nó phải được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. Các chi tiết phải sạch và không có hư hỏng.
Nếu không có sự quy định khác của khách hàng, lớp phủ cadimi phải sáng bóng. Nếu cần thiết, một mẫu thử thể hiện được các yêu cầu cuối cùng phải được cung cấp cho khách hàng hoặc được khách hàng chấp nhận.

TCVN 5027:2010 (ISO 2082:2008) TCVN 5027:2010 TCVN 5027:2010 TCVN 5027:2010 TCVN 8571 (ISO 2080) TCVN 5027:2010 TCVN 5027 (ISO 2081) TCVN 5027:2010 TCVN 5027:2010